RISULTATI DI ESPERIENZE SULLE RESISTENZE DEI MATERIALI 321 
pressione data forse alle terre nello stampo coll’usare della mano, 
anzichè di un cilindro o di una stecca per pareggiare le facce 
superiori, si sono mostrati di qualche poco più resistenti degli 
altri. Di più deve aver influito sull’accennata anomalia il fatto 
di essersi posto nell'impasto delle terre pei mattoni da paramento 
un po di sabbia per dimagrarle e per rendere con tal mezzo i mat- 
toni stessi, quantunque di dimensioni un po’ grandi, atti ad 
asciugare ed a cuocere senza fenditure e senza deformazioni. 
3. Risultati di esperienze su mattoni fabbricati con mac- 
chine. — Anche queste esperienze sono state instituite col pro- 
durre la pressione in senso perpendicolare alle facce maggiori 
dei saggi sottoposti ad esperimento; e, operando su mattoni di 
color rosso pallido dello stabilimento dei fratelli Cocchi in Quercia 
presso Aulla, aventi mediamente la lunghezza di 261, la lar- 
ghezza di 132 e la grossezza di 65 millimetri, sì sono ottenuti 
i risultati contenuti nella tavola che segue: 
ch | i Coefficienti | Coefficienti 
‘38 | Superficie | Carichi a 3 
INDICAZIONI eda di medi 
cia resistenti | di rottura | rottura | di rottura | 
DEI SAGGI È Pi 7" R'=T":0 R'm 
a per f.mma. | per f.mma. |, 
Za | 
mmq. Ce. Ce. Cg. 
Mattoni colle facce com- | 1 34452 100000 2,90 ! 
presse regolarizzate me- 
ale malta. e, 34452 100000 2,90 Sen | 
3 34452 97000 2,82 ) | 
4 34060) 87900 2,58 | 
REC MARI cane —jpe——=_ = 4 Le 9. 
Pilastrini fatti con dr I 34584 60000 ITA 
mattoni sovrapposti colle 7 9 3 
facce compresse regolariz- | 2 ! 34846 LIS 1,80 1,81 
zale mediante malta. 3| 34846 61300 1,85 
4 34584 64000 1,85 
Pilastrini fatti con Dt 1 34060 40500 | 1,19 
mattoni sovrapposti colle 
facce compresse regolariz- 2 94584 55000 | a 
zate mediante malta. 3 34584 j 50000 1,45 
4 34584 41200 1,19 
Aui R. Accad. »- Parte Fisica — Vol. XVIII. 23 
